J. H. L. VOGT. 



M.-N. Kl. 



Melilithmineralien ausgeführt worden; trotzdem haben wir in seinen 

 Beobachtungen das Material zum Studium der Depression der Schmelz- 

 wärme auch der hier vorliegenden Mineralien. 



Wie oben (S, 67) erwähnt, beträgt die totale Schmelzwärme des 

 iî^-Olivins (mit einer ganz niedrigen F^-Menge) ca. 600 Kai. oder, wenn 

 die »Überwärme«, die sonst in die aufgeführten Werte hineingeht, ein- 

 begriffen wird, ungefähr 615 Kai. Dieser Wert ist freilich nicht beob- 

 achtet, sondern berechnet; er muss aber einigermassen korrekt sein, — 

 eher etwas zu niedrig als zu hoch. 



Bezüglich der totalen Schmelzwärme der Melilithmineralien: 



Für Akermanit, {Ca,Mg)^St^O^, mit bezw. 2.0, 36, 5.6, 6.6, 8.0 

 8.9, lo.o und 1 1.5 0/0 Afo-O (und 0.45—0.62 ^/o Al^O^, 0.2—0.15 % MnO, 

 0.7—0.30/0 FeO) fand Åkerman die totale Schmelzwärme = 431, 430 

 429, 428, 426, 423, 419 und 413 Kai; 



für zwei ^<7-^/2-Orthosilikatmischungen, No. 350 und 351 (s. Teil 

 I, S. 71) annähernd von der Melilith-Zusammensetzung (mit i.'jç^^h MgO, 

 0.7 0/0 FeO -j- MnO)'= 363 und 349 Kai.; die mikroskopische Unter- 

 suchung dieser Schmelzprodukte ergibt, dass — der niedrigen MgO- 

 Menge wegen (?), cfr. Teil I, S. 64 — dieselben neben Melilith (und etwas 

 Cö-Orthosilikat, ?, s. Teil I, S. 05, 71) ziemlich viel Glas führen; nur 

 ein Teil der latenten Schmelzwärme ist somit hier in der totalen Schmelz- 

 wärme einbegriffen, und dieselbe muss somit schätzungsweise 40 — 50 Kai. 

 höher als die erhaltenen Werte, 349 — 363 Kai., liegen, also bei rund 

 400 Kai. 



Für eine Reihe Schlacken der Technik, annähernd, aber nicht genau 

 von der Gehlenit-Melilith-Zusammensetzung, bestimmte Ake r man die 

 totale Schmelzwärme: 



Die totale Schmelzwärme des reinen Gehlenits, bezw. des Meliliths 

 muss, indem sich in diesen Lösungen eine kleine Schmelzpunkt-Erniedri- 

 gung geltend macht, etwas höher liegen, — somit für reinen Melilith 

 (etwas Ca durch Mg ersetzt) bei ungefähr 410 Kai. 



